Държавен вестник, бр. 23, 2017 г., стр. 36

СТР.  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  23
Характеристики
Изискване
3.
Обработка на по­
върхността след 
вертикални кон­
струкции 
Вертикални конструкции ниво St 3 или по-добро, или Sa 2½, където е възможно.
За вътрешното дъно:
– повреди до 20 % от площта, върху която ще се полага покритие, да се тре­
тират до минимум St 3;
– за прилежащи повреди над 25 m2 или повече от 20 % от площта, върху която 
ще се полага покритие, се прилага Sa 2½.
Под палубата:
– повреди до 3 % от площта, върху която ще се полага покритие, да се тре­
тират до минимум St 3.
– за прилежащи повреди над 25 m2 или повече от 3 % от площта, върху която 
ще се полага покритие, се прилага Sa 2½.
Покритието на участъци, които се припокриват, е по-тънко. 
4.
Профилни изис­
квания7
В случай на цялостно или частично бластиране – 30 – 75 µm, в други случаи 
съгласно препоръките на производителя на покритието.
5.
Прах8
Количество прах ниво „1“ за прах клас „3“, „4“ или „5“. По-ниските класове 
прах да бъдат отстранени, ако се виждат на повърхността, върху която ще се 
полага покритие без увеличение.
6.
Ограничение за 
водоразтворима 
сол, еквивалентно 
на NaCl след блас­
тиране/шлайфане9
≤ 50 mg/m2 натриев хлорид.
7.
Замърсяване
Да не се замърсява с нефт.
Препоръките на производителя на боята трябва да се спазват по отношение 
на всяко друго замърсяване между слоевете.
4. Други
1.
Вентилация
Необходима е подходяща вентилация за правилното сушене и втвърдяване 
на покритието. Вентилацията трябва да се поддържа през целия процес на 
полагане на покритието и известен период след завършване на полагането, 
както е препоръчано от производителя на покритието.
2.
Околна среда
Покритието трябва да се прилага при контролирана влажност и състояние на 
повърхността в съответствие със спецификациите на производителя.
Освен това покритието не се полага, когато:
1. относителната влажност е над 85 %; или
2. температурата на повърхността е по-малка от 3 °С над точката на оро­
сяване; или
3. други изсквания на производителя на боята не се спазват.
3.
Изпитване на по­
критието10
Трябва да се избягва изпитване, което може да причини повреда.
След всяко нанасяне се взема проба за измерване на дебелината на сухия 
слой с цел качествен контрол, а общата дебелина на сухия слой трябва да 
бъде потвърдена след приключване на последното нанасяне, използвайки 
подходящи уреди за измерване на дебелината.
4.
Поправка
Трябва да се маркират всички дефектни участъци, например малки дупчици, 
мехурчета, пропуски и т.н., и да се извършат съответните поправки. Всички 
тези поправки трябва да бъдат повторно проверени и документирани.
––––––––––––––––––
1 Вид измерване и калибриране в съответствие със SSPC-PA2:2004. Спецификация № 2 за полагане на боя.
2 Вж. Стандарт ISO 8501-1: 1988/Доп: 1994. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на 
покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.
3 Вж. Стандарт ISO 8503-1/2: 1988. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на стоманени струйно почистени подложки.
4 Измерване на проводимостта съгласно Стандарт ISO 8502-9: 1998. Подготовка на стоманени повърх­
ности преди нанасяне на покритие от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на 
повърхността. 
5 Вж. Стандарт ISO 8501-3: 2001. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.
6 Вж. Стандарт ISO 8501-1: 1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на 
покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.
7 Вж. Стандарт ISO 8503-1/2: 1988. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на стоманени струйно почистени подложки.
8 Вж. Стандарт ISO 8502-3:1993. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие от 
бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността.
9 Измерване на проводимостта съгласно Стандарт ISO 8502-9: 1998. Подготовка на стоманени повърх­
ности преди нанасяне на покритие от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на 
повърхността.
10 Вид измерване и калибриране в съответствие със SSPC-PA2:2004. Спецификация № 2 за полагане на боя.